88 jM IIS VOGT; M.-N. Kl. 
Der Zinkfayalit bildet etwas über die Hälfte der ganzen Schlackenmasse und erscheint 
in der Regel in ganz großen, oft cm.-großen, aber dünnen Tafeln, mit den üblichen Be- 
grenzungsflächen, hauptsáchlich (oro), (110) und (o21). 
Die Zusammensetzung des Zinkspinells ist (Zn, Fe(Al,FeJ,O,. — Zwei 
làngst von A. W. STELZNER ! veröffentlichte Analysen der aus den Frei- 
berger-Schlacken, Nr. 60, mittels HCl (oder H5SO,) und HF! isolierten 
Zinkspinells ergeben: 
Zn 2 Fe (in BeO) — 7:50.53, Dezw..0B8 
Al, : Fe (in FeO3) — 1 : 0.13, bezw. 0.24. 
Die ganze Schmelze enthält 1 Zn : ungefáhr 3 Fe (in FeO), — das 
ausgeschiedene Aluminat dagegen 1 Zn : ungefähr 0.6 Fe (in FeO). — 
In dem Aluminat ist somit Zn relativ sehr stark konzentriert worden. 
Die Menge des gebildeten Aluminats ist eine Funktion von 
I. dem ZnO-Gehalt, 
2. dem Al,O;-Gehalt und 
3. der Basizitát der ganzen Schmelze. 
In entsprechenden Al,O3-armen Schmelzen (mit nur ca. 4 — 7 °/9 ALO:), 
ohne ZnO, aber mit gleich hohen MgO-Gehalten, bildet sich erfahrungs- 
mäfsig kein Spinellmineral. Es folgt hieraus eine besonders intensive 
Neigung von ZnO, sich mit AO; zu verbinden. 
Die Farbe des Zinkspinells, der bisweilen eine Andeutung zu zonalem 
Schichtenbau zeigt, wechselt in den verschiedenen Schmelzen zwischen blau- 
grün und violettblau. — Um die Zinkspinell-Oktaëder herum findet man 
öfters eine — jünger entstandene — Zone von Magnetit?. 
In unseren zinkspinellführenden Schlacken (Nr. 60—62), mit rund bezw. 
3.6, 1.75 und o.5 Gew.-Proz. Zinkspinell, begegnen wir den kleinen, aber 
gern zierlich entwickelten Oktaédern als Einschlüssen innerhalb der ziemlich 
grofsen Individuen des Fayalits (Zinkfayalits), dabei auch im Glase zwischen 
den Fayalitindividuen. Wir wollen ausdrücklich hervorheben, dafs die 
Zinkspinell-Oktaëder nicht auf die Randpartie der Fayalitindividuen begrenzt 
sind, sondern auch in den zentralen Partien derselben auftreten. Bisweilen 
sieht man sogar kleine Häufchen von Zinkspinell-Oktaëdern gerade in der 
Mitte der Fayalitkrystalle; wir verweisen auf das entsprechende, oben (S. 87) 
beschriebene Auftreten von Häufchen von Mg-Spinell in der Kernpartie von 
Melilithindividuen. 
1 Neues Jahrb. f. Min. Geol. Pal. 1882, I (mit Referat in meinen früheren einschlägigen 
Arbeiten). 
? Eigentlicher Spinell, (Mg, Fe) (Ab, Fea) O4, wie auch Zinkspinell, (Zn, Fe) (Alo, Feg) O4, 
bildet mit FeFe3O4 eine diskontinuierliche Mischungsreihe; ich verweise diesbezüglich 
auf eine kleine Abhandlung von mir, „Über das Spinell: Magnetit-Eutektikum“, in der 
Gesellseh. d. Wissensch. zu Kristiania, Igıo. 
